SUR LA PEINTURE A L HUIf,E. 



721 



H" 4. 



Acide oléique hydraté. 

 Blanc de zinc. 



Prise presque à l'instant pour le 

 coucher ajouter un excès d'aride. 



Prise, mais s'attachant aux doigts. 

 Prise. 2 e couche. 



Prise. 



3 e couche. 



Sèche. 



Mate. 



Moins rude que n° 3 ; toucher un 



peu gras, 

 2 e et 3 e couches peu adhérentes au 



bois. 



N° 5. 



Acide oléique hydraté. 

 Huile de lin. 

 Céruse. 



Fraîche presque. 

 Prise presque. 

 Prise. 



Prise presque. 



Prise. 



Sèche. 



3 e couche, 



Mate. 



2 e et 3 e couches parfaitement sèches, 

 peu adhérentes au bois. 



N a 6. 



Acide oléique hydraté. 

 Huile de lin. 

 Blanc de zinc. 



Prise presque. 



Prise. 



Prise presque. 



Prise. 



Prise presque. 

 Sèche. 



2 e couche. 

 3 e couche. 



Mate. 



2 e et 3 e couches peu adhérentes au 

 bois. 



Huile de lin. 

 Litharge. 



Prise. 



2 e couche. 

 Prise. 



3e couche. 

 Sèche après 24 heures. 



Parfait, sèche, luisante. 

 2 e et 3 e couches très- 

 adhéreotes au bois. 



celte absorption ayant pour conséquence la solidification 

 lente de ce liquide, il y a une homogénéité qui permet à 

 l'huide solidifiée , soit qu'elle ait de l'affinité pour le blanc, 

 soit qu'elle n'en ait pas, de réfléchir la lumière dune ma- 

 nière moins irrégulière que dans le cas où le passage de l'état 

 liquide à l'état solide s'effectue entre des parties solides qui 

 restent dans la position où le mélange les a mises; il n'est 

 donc pas étonnant qu'alors le produit n'affecte point une 

 surface brillante, ni même luisante. 



5g. La rapidité avec laquelle l'acide oléique mêlé à la li- 

 tharge ou au blanc de zinc se prend en matière solide, me 

 conduisit à essayer s'il ne serait pas possible d'en tirer parti 

 T. XXII. 91 



